Vorkommen von Germanium. 
145 
Krüss berichtet V- »So hatte Verfasser vor einiger Zeit in Gemein- 
schaft mit L. F. Nilson die Doppelfliioride, welche aus Fergusonit- 
säuren erhalten worden waren, auch auf Kaliumgermaniumfluorid 
untersucht, jedoch ohne Erfolg.« 
1888 publicirte Krüss 2 eine Arbeit »lieber ein neues Vor- 
kommen des Germaniums«, aus der wir folgendes entnehmen : 
Er nahm 1 Kilo eines Gemischs von Säuren, welche von 
Nilson als Rückstand nach dem Aufschliessen von Euxenit mit 
überschüssigem saurem Kaliumsulfat erhalten waren , kochte sie 
mit Salzsäure, wusch sie aus und digerirte sie mit mehreren Litern 
Schwefelammonium 8 Tage lang bei 100*^ in verschlossenen Gefässen. 
Weiter berichtet Krüss: 
»Eine quantitative Untersuchung des Auszuges zeigte, dass 
derselbe kein Arsen, Antimon, Zinn, Molybdän, Wolfram und so 
weiter enthielt. Trotzdem hinterliess eine Probe desselben, ebenso 
wie die Waschwässer, durch welche die Säuren wieder von Schwefel- 
ammonium gereinigt wurden, nach dem Eindampfen und Glühen 
einen feuerfesten, weissen Rückstand, der in Schwefelammonium 
löslich war. Der Schwefelammonium-Auszug wurde deshalb zu- 
sammen mit den Waschwässern eingeengt und nach Gl. Winkler’s 
Vorschrift auf Germanium verarbeitet.« Hiernach erhielt er einen 
stark mit Schwefel verunreinigten Niederschlag von »weissem Ger- 
maniumsulfid«. Statt nun aber nach Winkler’s Vorschrift das ver- 
meintliche Germaniumsulfid aus dem Niederschlag durch Auskochen 
mit Wasser auszuziehen, destillirt er einen Theil des Schwefels im 
Kohlensäurestrom ab. Dann erhielt er durch Reduction eines kleinen 
Theils des Rückstands in WasserstofTstrom bei gelinder Wärme 
einen »gefiederten Krystallbeschlag« von Gerrnaniumsulfür. Beim 
stärkeren Erhitzen eines anderen Theils desselben Rückstandes in 
WasserstofTstrom erhielt er »eine krystallinische Masse von Ger- 
manium«, welches unter Borax zu einem grauweissen Regulus 
schmolz. Ausserdem berichtet er über Darstellung »einiger Tropfen« 
Germaniumchlorid aus einer geringen Quantität des Metalls. 
Weiter berichtet Krüss, dass das aus dem Euxenit-Materiat 
erhaltene Germaniumoxyd verglichen mit einem Germanium oxyd, 
das er von Gl. Winkler erhalten hatte und das aus Argyrodit 
stammte, völlige Uebereinstimmung ergab. 
Krüss’ Angabe »Der Gehalt dieses Minerals (Euxenit) an Ger- 
manium beträgt ungefähr nur ein Zehntel Procent, so dass man. 
denselben nur beim Verarbeiten grösserer Mengen von Säuren wahr- 
nehnien konnte«, ist in dieser Form in die Lehrbücher übergegangen 
aber in dieser Bestimmtheit gewiss nicht haltbar, da sich die 
Mengen Euxenit, aus denen die Rückstände stammten, nicht fest- 
stellen lassen. 0,1 Procent Germanium == 1 mgr Germanium hätten 
1 Ebenda. 21. 1888. pag. 131. 
2 Ebenda. 21. 1888. pag. 131 ff; 
3 Zirkel. Mineralogie. 14. Aufl. pag. 774. Euxenit.. 
Centralblatt f. Mineralogie etc.f 1904. 10' 
